( io3i ) 

 fons ensuite au rouge vif avec une substance siliceuse ; dans ce cas l'alu- 

 mine se trouve dégagée lentement de sa combinaison saline eu présence 

 d'un fondant et cristallise. 



» Nous attribuons la cristallisation de l'alumine à différentes causes: 

 soit à la volatilisation de la base qui est unie à l'alumine, soit à la réduction 

 de cette base par les gaz du fourneau, soit à la formation d'un silicate fu- 

 sible qui, parla combinaison de la silice avec la base, isole l'alumine, soit 

 enfin à un phénomène de liquidation qui produit un silicate très-fusible et 

 de l'alumine peu fusible : tous ces cas se sont présentés dans nos essais; 

 mais le déplacement de l'alumine par la silice nous paraît être le procédé 

 le plus sûr pour opérer la cristallisation de l'alumine. 



» Plusieurs aluminates fusibles se prêtent à ces différents genres de décom- 

 position ; celui qui, jusqu'tà présent, nous a donné les résultats les plus nets 

 est l'aluminate de plomb. 



» Lorsqu'on place dans un creuset de terre réfractaire un mélange de 

 poids égaux d'alumine et de minium, et qu'on le calcine au rouge vif 

 pendant un temps suffisant, on trouve dans le creuset, après son refroidis- 

 sement, deux couches différentes; l'une est vitreuse et formée principale- 

 ment de silicate de plomb, l'autre est cristalline, elle présente souvent des 

 géodes remplies de beaux cristaux d'alumine. 



)) Dans cette opération les parois du creuset agissent par la silice qu'elles 

 contiennent; elles sont toujours amincies et souvent percées par l'action de 

 l'oxyde de plomb : aussi, pour éviter la perte du produit, nous opérons 

 ordinairement dans un double creuset. 



» I,'expérience que nous venons de décrire donne des cristaux blancs 

 de corindon : lorsque nous voulons obtenir des cristaux qui présententja 

 couleur rose du rubis, nous ajoutons au mélange d'alumine et de minium 

 2 à 3 pour 100 de bichromate de potasse. 



» Nous produisons la coloration bleue du saphir en employant une 

 petite quantité d'oxyde de cobalt mélangé à une trace de bichromate de 

 potasse. 



o Les cristaux de rubis ainsi obtenus sont ordinairement recouverts de 

 silicate de plomb que nous enlevons de différentes façons, soit par l'action 

 de l'oxyde de plomb fondu, soit par l'acide fluorhydrique, soit par la 

 potasse en fusion, soit par une calcination prolongée dans l'hydrogène, et 

 ensuite par l'action des alcalis et des acides; mais, dans certains cas, nous 

 trouvons, dans les géodes, des cristaux qui sont presque piu's et qui présen- 

 tent alors tous les caractères des corindons et des rubis naturels; ils en ont 



i36.. 



